über technisches und meteorisches Eisen. 



139 



nahe verwandte Stoffe bei Veränderung der äußeren Umstände, 

 insbesondere der Temperatur, weniger als Eisen und Kohlen- 

 stoff zu Trennungen von und Umsetzungen miteinander neigen. 

 Man darf vermuten, daß die durch magnetische Veränderungen 

 angezeigten inneren Umwandlungen keine von sehr ein- 

 schneidender chemischer Bedeutung sind und etwa nur mit 

 einer Veränderung der gegenseitigen Löslichkeit von Eisen 

 und Xickel Hand in Hand gehen. Weiterhin ist hierbei zu 

 bedenken, daß die in Eede stehenden inneren Umwälzungen 

 z. T. bei verhältnismäßig sehr niedrigen Temperaturen ver- 

 laufen. Gewisse Fe-Ni-Legierungen gewinnen ihren Magne- 

 tismus beim Abkühlen bekanntermaßen selbst erst unter 0^ 

 und verlieren ihn beim Erwärmen gegen knapp 400°. Bei 

 derart niedrigen Temperaturen gehen die Wanderungen der 

 kleinsten Teilchen fester Körper langsam vor sich, so daß ein 

 Sichtbarwerden von Entmischungen, also ein Trennen auf 

 merkliche Entfernungen auch für das bewaffnete Auge in 

 ungünstigen Fällen erst bei sehr allmählichem Abkühlen und 

 daher sehr langem Verweilen bei den günstigen Temperaturen 

 sich vollziehen mag. In der NatUr sind die Entmischungs- 

 bedingungen gewiß öfter günstiger als beim Versuch; dann eben, 

 wenn für die Wandlungen, menschlich gedacht, unbegrenzte Zeit- 

 räume zur Verfügung stehen. Aber auch dort könnten, im Falle 

 schnellerer Abkühlung, metastabile Verhältnisse bei Meteoreisen 

 gelegentlich bestehen geblieben sein, ähnlich, wie man es z. B. 

 bei den glasigen Eruptivgesteinen voraussetzen muß. 



Es erscheint also immerhin nicht ausgeschlossen, daß in 

 der Natur aus Schmelzfluß als isomorphe Mischung ge- 

 bildetes Mckeleisen sich bei sehr langsamer Abkühlung in 

 sichtbarer Weise umgelagert hat. Verfolgt man diese An- 

 nahme , für welche also , außer durch die magnetischen An- 

 zeichen, durch den Hinweis auf die Umstehungen im Kohlen- 

 stoöeisen ein Beweis gewisser Berechtigung geführt werden 

 kann, und versucht man die in Betracht kommenden Vorgänge 

 der Erstarrung und Entmischung durch ein Schema zu ver- 

 sinnbildlichen, so muß man zunächst bezüglich der Erstarrung 

 auf die Typen zurückgehen, die Bakhuis Egozeboom ^ in scharf- 



^ Bakhuis Roozeboom. Erstarrungspunkte der Mischkristalle zweier 

 Stoffe. Zeitschr. f. phys. Chemie. 30. 369. 1899. 



